Analysen von a etwas mit Metall verunreinigtem Sulfid, und 5 etwas mit Sulfid verunreinigtem Metal- 
1918. No. r. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 25 
Sulfids (a und des reinen Metalls (5' berechnet, und zwar bei Nr. 2 und 3 unter 
der Voraussetzung, daß das Sulfid, wie es von Minster nachgewiesen wurde, in chemi- 
scher Beziehung aus FeS und CugS (nebst ein wenig AgaS usw.) besteht. — Bei den 
Analysen Nr. 2 u. 3 wird diese Berechnung einigermaßen genau; bei Nr. 4 a und 5, a u. 8, 
sind dagegen die Fehlerquellen etwas größer; auch mag es fraglich sein, ob Nickel in dem 
sulfidischen Teil als NiS! erscheint, indem eine andere Sulfidstufe móglich sein dürfte. 
(bei Nr. 4 b jedoch ohne Sulfid) 
Kongsberg Ringerike Klefva 
Kongsberg 
Rohstein Eiserne Sau Nickel-Kupfer-Stein | Nickel-Kupfer-Stein 
Sulfid Metall Sulfid Metall Sulfid Metall Sulfid Metall 
Nr.2a Nr tab ENr 2 a NESS DO ENE 48 NNISAUD | Nr. sa | Nr. 5e 
Pe. 57-57 90.87 60.51 93.26 43.19 55 60 3.92 12.84 
^os d TREES 0.03 0.45 0.51 40.40 36.21 57.73 
0.33 9.6 
Co : 0.25 1.68 2.02 1.76 3.85 4.05 
Cu = 3.55 1.56 1.15 0.84 16.37 2.20 31.04 18.42 
Pb , 0.32 0.16 0.04 
Ag 0.21 0.42(?) 0.002 | o OOI 
EE. s 32.84 2.19 34.79 3.04 30.25 25.05 5.52 
Unlösliches . 4.II 1.18 2.12 0.53 0.14 0.15 
Summe 98.88 98.51 98.94 100.20 99.41 99.96 100.21 98.71 
Aus diesen Analysen berechnet sich die Zusammensetzung des reinen Sulfids (a') und 
des reinen Metalls (b): 
Ni. al | Nr ab^ | Nr. 9a. |"Nr'ab'|UNrE: 4 a' | Nr4' b | Nr. 5a | Nt 85. 
| 
tue emn 
Fe 60.0 95.8 | 62.5 | 96.4 | 4I | 55.60 3 15 
EM sus 0.03 0.5 0.6 40.40 32.5 65 
0.3 8 
Co. 0 25 1.8 2.2 1.76 3.5 4.3 
Cu. 3.8 (1.4) ! I.2 (o.8 ?) 18 2.20 33 15 
Pb 0.35 O.I 
Ag 0.25 0.3(?) 
S i 35-4 36.0 33 28 
Summe | 100.0 100.0 100.0 100.0 100 99.96 100 100 
1 Eine isolierte Probe ergab nur Spuren von Kupfer. 
! [ch gehe hier nicht auf der Frage ein, ob das Nickelsulfid in 
NiS vorliegt. 
einer anderen Stufe als 
